ünteisuchiing^eii über die Festigkeit von Eisenblechen etc. 473 



Wie ich bereits erwäiint, ist weniger die absolute Festigkeit 

 als die Elasticitätsgrenze für die sichere und dauernde Behistung 

 massgebend, und die erstere ist nur desshalb wichtig, weil die letz- 

 tere bei ein und demselben Materiale in der Regel ein bestimmter 

 Bruchtheil von dieser Festigkeit ist. 



Aus den vorliegenden zahlreichen Versuchen und Erfahrungen 

 beträgt .für gewalztes Eisenblech die an der Elasticitätsgrenze lie- 

 gende Belastung im Durchschnitte und in runder Zahl 20000 Pfd. 

 pr. Quadratzoll, also die absolute Festigkeit dieses Materiales eben- 

 falls im Durchschnitte zu 40000 und 45000 Pfd. genommen, die 

 Hälfte bis Yg von dieser Festigkeit. 



Nach der in Österreich für die Wanddicke der Dampfkessel 

 gesetzlich bestehenden Vorschrift wird das Eisenblech im ungünstig- 

 sten Falle (bei Kesseln, in welchen die effective Dampfspannung 

 8 Atmosphären und darüber beträgt) mit etwas über 4000 Pfd. pr. 

 Quadratzoll, also nahe mit ^ der der Elasticitätsgrenze entspre- 

 chenden Belastung in Anspruch genommen, so dass gegen diese 

 Grenze die 5, gegen die absolute Festigkeit hingegen die 10 fache 

 Sicherheit vorbanden ist. 



Schafhäutl erwähnt in seiner trefflichen Abhandlung über 

 „Stahl" (in PrechtTs technologischer Encyklopädie, 15. Bd.), dass 

 er aus seinen sehr zahlreichen Versuchen die Überzeugung gewon- 

 nen habe, dass gehärtete und hierauf angelassene Stahlstäbe, ohne 

 noch eine permanente Verlängerung zu erleiden , eine Last tragen 

 können, welche ^s von jener beträgt, bei welcher die Stäbe abreis- 

 sen, d. h. dass die Belastung der Elasticitätsgrenze Vg von der abso- 

 luten Festigkeit ausmachen, während diese beim Stabeisen nur die 

 Hälfte betragen. 



Nimmt man zur grösseren Sicherheit auch bei den hier in Rede 

 stehenden Stahlblechen die der Elasticitätsgrenze (welche ich nicht 

 direct bestimmen konnte) entsprechende Belastung nur wie beim 

 Stabeisen, mit der Hälfte der absoluten Festigkeit an, so hat man bei 

 der halben Dicke dieser Stahlbleche genau wieder, wie bisher bei 

 den Eisenblechen (welche die doppelte Dicke haben) gegen die 

 absolute Festigkeit die 10, und gegen die Elasticitätsgrenze die 

 5fache Sicherheit. Diese letztere würde sich sogar auf die 6- bis 

 Tfache steigern, wenn nach SchafhäutTs Angabe auch hier die 

 Elasticitätsgrenze bis zu -/g der absoluten Festigkeit hinausrückte. 



